﻿-212- 



Mineralogie. 



Einige von den Verf. bestimmte Werte sind die folgenden: 



Temperatur für die optische Einachsigkeit von Gips für 

 verschiedene Wellenlängen: 

 Wellenlänge Temperatur 



671 (Li) 90,2° C 



656 (H a = C) 90,4 



589 (Na) 90,9 



573 • 91,0 



535 (Tl) . . , 90,8 



486 (H/s = F) 90,1 



Brechungskoeffizienten bei 12°, 98° und 105°: 



Wellen- 



Index a 



12° 



98° 105° 



Index 



12 IJ 



98 u 105° 



Index 



12° 98 



105° 



Li . 



C . 



Na. 



573 



Ti 



F . 



Hg, 



1,5178 

 1,5184 

 1,5207 

 1,5213 

 1,5231 

 1,5262 

 1,5303 



1,5162 

 1,5168 

 1,5193 

 1,5199 

 1,5219 

 1,5248 

 1,5294 



1,5154 

 1.5160 

 1,5184 

 1,5190 

 1,5209 

 1,5239 

 1,5285 



1,5201 

 1,5207 

 1,5230 

 1,5237 

 1,5255 

 1,5285 

 1,5328 



1,5166 

 1,5172 

 1,5196 

 1,5201 

 1,5222 

 1,5252 

 1,5299 



1.5158 

 1,5164 

 1,5188 

 1,5194 

 1,5231 

 1,5243 

 1,5289 



1,5270 

 1,5276 

 1,5299 

 1,5307 

 1,5325 

 1,5355 

 1,5400 



1,5247 

 1,5253 

 1,5277 

 1,5284 

 1,5304 

 1,5332 

 1,5379 



1,5243 

 1,5249 

 1,5274 

 1,5280 

 1,5300 

 1,5330 

 1,5377 



Die Brechungskoeffizienten « und ß vertauschen ihre Schwingungs- 

 richtungen bei ca. 91°; die Schwingungsrichtung für y bleibt für alle Tempera- 

 turen diejenige der in der Symmetrieebene liegenden ersten Mittellinie. Ein 

 Vergleich der Werte für a und ß bei 98° lehrt, daß die minimale Differenz, 

 0,0002 für Licht der Wellenlänge 573 erreicht wird, während gleiche Differenzen, 

 0,0003, in den Fällen des Na- und Tl-Lichtes beobachtet werden, und noch 

 größere, aber auch gleiche Differenzen, 0,0004, findet man für Li- und F-Licht. 



Max Bauer. 



